qualidade simplesmente incompativeis com os acabamentos originais, o que causaestragos e danos irrecuperaveis ou de execucao demasiadamente custosa para obras que, pelo seu propriouso, dispoem de parcos recursos para manutencoes em qualquer escala.Pag 2 de 10Este texto expoe, de forma resumida, a metodologia adotada para os reparos da Igreja Nossa Senhorada Consolacao, na capital paulista. Serao abordados aspectos de recuperacao das cupulas internas e dasfachadas externas.2. RECUPERACAO EXTERNAAs fachadas da Igreja da Consolacao sao compostas por dois tipos basicos de revestimentos: cantaria ereboco1. De maneira geral, as paredes da Igreja da Consolacao sao em cantaria (Figura 1) e os adornos,detalhes e revestimentos dos pilares sao em argamassa de reboco (Figura 2). Nao foram feitas avaliacoesminuciosas para averiguar se a cantaria e usada como elemento estrutural das vedacoes verticais,mas aparentemente isto acontece em alguns locais.Figura 1. Detalhe de parte da fachada em cantaria(foto do autor)Figura 2. Detalhes do reboco de fachada(foto do autor)Figura 3. Sujeira, pichacao e desagregacao(foto do autor)Figura 4. Frisos da cantaria deteriorados(foto do autor)1 Reboco: usa-se aqui o termo reboco para designar uma argamassa composta de agregados minerais graudos (principaisresponsaveis pelo aspecto final do produto endurecido), areia fina, po de marmore, cimento, cal e eventualmente algumcorante de origem mineral. A composicao da argamassa pode variar em traco e conteudo de acordo com a regiao e a dosagem,de modo que os componentes citados podem ou nao estar presentes. O termo usual na epoca era massa lavada. Hoje,ouve-se massa batida, fulget, granito lavado, entre outras menos comuns.Pag 3 de 10Os problemas detectados se resumem a quatro principais: acentuado acumulo de sujeira, pichacoeslocalizadas, desplacamento/desagregacao generalizada do reboco (Figura 3) e deterioracao global dosfrisos de argamassa da cantaria (Figura 4).2.1 CantariaO problema existente na cantaria resumia-se basicamente aos frisos de argamassa, seja por desagregacaomecanica ou por descolamento da base. Em muitos locais ja havia sido feita pelo menos uma intervencao,mas nao houve o cuidado em remover a argamassa existente no interior das juntas das pedras,o que culminou em fraca ancoragem superficial, posterior perda de aderencia e destacamento.Tambem, mesmo os frisos originais estavam com som cavo em varios locais, alem de sujos em diferentesniveis e com pichacoes localizadas. Uma vez que a remocao parcial deixou muito visivel asareas recuperadas e culminou por afetar partes adjacentes, a decisao final foi pela remocao completados frisos e posterior reaplicacao.Para garantir uma ancoragem adequada, a argamassa dos frisos foi removida em pelo menos 1cm deprofundidade nas juntas das pedras (Figura 5). Apos limpeza com jato de agua a alta pressao, permitiuseum tempo de secagem superficial e em seguida foi aplicada uma demao de pasta de cimento (cimentoamolentado com resina acrilica) dentro das juntas, formando uma ponte de aderencia para a argamassa.Na sequencia e antes da secagem da ponte de aderencia, foi aplicada a argamassa e foram reconfeccionadosos frisos das juntas no formato semelhante ao original, com cerca de 2cm de largura.A reconstrucao dos frisos foi um trabalho estritamente artesanal e lento, executado com auxilio deespatulas e desempenadeiras (Figura 6). O traco2 de argamassa utilizado foi exaustivamente testado atechegar-se numa proporcao de componentes em que a retracao da argamassa nao